vt 



'o 



16 



1 + ut 



= ] ,006344. 



Dit getal zou dan tevens de verhouding uitdrukken van liet 

 soortelijk gewicht van gewoon en het soortelijk gewicht van hardglas. 



Bij de bepaling der soortelijke gewichten werd elk stuk glas 

 vóór het harden in minstens drie stukken verdeeld. Het eene stuk 

 werd met etiket afzonderlijk in een doosje bewaard. De andere 

 stukken werden zooveel mogelijk op een en dezelfde wijze gehard. 



Vier verschillende hardglassoorten werden onderzocht, verkregen 

 door ijzer-, chamotte-, olie- en kwikharding. Daarvoor werd van 

 elk stuk gewoon glas het soortelijk gewicht bepaald en van de twee 

 daarbij behoorende stukken hardglas. Dat deze soms in de laatste 

 decimaal kleine verschillen vertoonen is vermoedelijk aan meer of 

 minder volkomene harding toe te schrijven. 



Uit vroegere waarnemingen bleek reeds, dat de te voren genoemde 

 holten geen invloed uitoefenden, dus een reden te meer om aan 

 te nemen, dat de buitenste laag nagenoeg op de plaats blijft, waar 

 ze zich vóór het afkoelen bevond. 



De in het begin van dit hoofdstuk uit theoretische beschouwingen 

 afgeleide verhouding der soort, gewichten werd daarna berekend, 

 om eene vergelijking in de tabel der verschillende soorten van 

 hardglas te kunnen opmaken. 



Koelmiddel. 



Soort. gew. 

 gewoon glas. 



Soort. gew. 

 hardglas. 



Verhouding 



Kwik 



Olie 



[Jzerplaat 



Chamotte 



( Hieglas (maar nu hef grove 

 poeder van het stuk- 

 springen) . . . . 

 fijn gewreven. 



2,5561 

 3,5561 

 2,6092 



2,6092 



2 , r> r, c*> l 



2, 5r» (il 



2,5407 

 2,5 112 

 2,0016 

 2,6042 



2,55 II 



2,555!) 



1,0001 

 1,0051) 

 1,0029 

 1,0020 



Minuit blijkt overeenstemming (\w op grond van de boven ont- 



